Dottorato di ricerca: Scienze della Terra Curriculum:
Scienze Applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali
Dipartimento di Scienze della Terra Coordinatore: G. B. ANDREOZZI Tutori: Adriana MARAS Davide BLEINER
Le indagini di provenienza possono fornire un contributo essenziale sia all’archeologo che al conservation scientist. La comprensione dei processi
red pigments: the
cinnabar and the
Indagini archeometriche su pigmenti rossi: la provenienza del cinabro e la discriminazione tra ocre naturali e di sintesi
Michela BOTTICELLI XXVIII ciclo
miniera, contribuisce contemporaneamente alla definizione della tecnica esecutiva ma anche delle rotte commerciali, col fine ultimo di apprezzare il valore artistico e storico di un’opera d’arte. Inoltre, le indagini di provenienza possono essere utili nella determinazione dei falsi.
Fino a questo momento, le metodologie diagnostiche più comuni nelle indagini di provenienza hanno previsto la determinazione di isotopi o elementi in tracce. Nel caso specifico del cinabro, che è oggetto di questo lavoro, gli isotopi dello zolfo sono più comunemente impiegati nello studio di questo pigmento, per quanto esistano anche studi preliminari basati sugli isotopi di piombo e mercurio circoscritti a campioni da cava e non specificatamente a scopo archeometrico. Tuttavia, queste tecniche non hanno, finora, restituito la possibilità di distinguere il cinabro proveniente da depositi differenti.
Nel caso in cui alcune miniere siano discriminabili, tale risultato viene nella maggior parte dei casi ottenuto a mezzo di tecniche dispendiose, economicamente e temporalmente. Inoltre, sebbene siano note dall’VIII secolo d.C. ricette per la produzione di un analogo pigmento sintetico, non esiste, ad oggi la possibilità di stabilire quando il naturale sia preferito al sintetico nella produzione artistica antica e il grado di diffusione di queste stesse ricette orientali nel mondo occidentale. In quest’ottica, il primo obiettivo della presente ricerca è di definire una metodologia sperimentale alternativa per la determinazione della provenienza del cinabro e della sua discriminazione rispetto ai prodotti di sintesi. Peso maggiore è stato dato a tecniche facilmente reperibili, micro o non-distruttive e a basso costo, criteri preferibili
opere con carattere di unicità.
La seconda parte di questo lavoro è invece focalizzata sullo studio di ocre rosse, al fine di valutare una prassi investigativa che restituisca la possibilità di discriminare il pigmento naturale dal suo equivalente sintetico. L’uso di un prodotto sintetico, ottenuto dal riscaldamento di ocra gialla, è probabilmente noto fin dalla Preistoria. Differenti tecniche diagnostiche (microscopio elettronico a trasmissione, spettroscopia infrarossa e diffrazione a raggi-X) sono state impiegate fino ad oggi allo stesso scopo, per quanto un protocollo sistematico non sia stato ancora definito e permangano dubbi sulla discriminazione naturale/sintetico.
Il presente elaborato si compone, dunque, di due sezioni: 1. Indagini archeometriche sul cinabro;
2. Indagini archeometriche sull’ocra rossa.
La sezione 1 è stata prevista per valutare, per la prima volta, l’efficienza della diffrazione su polveri (XRPD) e della spettroscopia Raman negli studi di provenienza sul cinabro. Tale obiettivo è stato perseguito analizzando campioni di cinabro a provenienza nota concessi da diversi Musei di Mineralogia e Scienze Naturali italiani. L’analisi dei diffrattogrammi è stata seguita da affinamento Rietveld, al fine di individuare variazioni dei parametri strutturali eventualmente connesse ad una diversa provenienza. Gli stessi campioni sono stati analizzati anche attraverso spettroscopia µ-Raman, al fine di evidenziare variazioni composizionali legate ad una diversa provenienza. Allo stesso scopo, la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) è stata impiegata su un set ristretto di campioni, per determinare una prima lista di elementi in tracce che
cinabro, non essendo presenti in letteratura studi precedenti al riguardo. Una volta stabiliti gli elementi di interesse, la loro concentrazione è stata misurata a più alta risoluzione mediante SF (sector field)-ICP-MS.
L’analisi diffrattometrica ha mostrato che i campioni provenienti dalla Cina possono essere discriminati sulla base del volume e dello strain residuo della cella cristallina, essendo questi parametri notevolmente superiori alla media per questa località. Questo dato è stato confermato dalla spettroscopia Raman. In particolare, il trattamento statistico dei dati spettroscopici ha messo in evidenza i parametri che contribuiscono a fornire informazioni archeometriche: una banda Raman addizionale nei campioni cinesi, attribuita al selenio come sostituente dello zolfo, ha confermato la loro discriminazione. La stessa tecnica analitica ha anche consentito inoltre di distinguere l’unico campione sintetico dai naturali.
L’analisi statistica delle concentrazioni degli elementi in traccia ottenute in ICP-MS ha evidenziato quali elementi possono essere considerati come markers di provenienza. Il rame sembra essere un buon discriminante per i campioni di Almadén, la principale risorsa estrattiva europea. Il selenio si conferma come un elemento fortemente caratterizzante per i campioni Cinesi. Di fatto, appare possibile caratterizzare l’impiego di cinabro proveniente da miniere cinesi, in modo rapido e non-distruttivo. Questa informazione potrebbe rivelarsi di grande interesse sia per il riconoscimento di falsi, quando l’approvvigionamento da risorse orientali può essere escluso su base storica, che nella definizione delle rotte commerciali dal Medio Oriente all’Europa. Non è da
sintetico, che appare evidente dai dati spettroscopici. La sezione 2 ha per oggetto l’ocra rossa, in campioni naturali e sintetici. Questi ultimi sono stati ottenuti in laboratorio a partire da campioni di ocra gialla riscaldati secondo due procedimenti differenti. Anche un campione di ocra gialla è stato sintetizzato in laboratorio, secondo una procedura comunemente descritta in letteratura per la produzione del cosiddetto “giallo di Marte”. Il riscaldamento di questo campione con le stesse modalità delle ocre naturali ha permesso di ottenere due “rossi di Marte”, anch’essi oggetto della presente indagine.
I campioni sono stati preventivamente caratterizzati in XRPD. La stessa tecnica è stata anche impiegata su un quantitativo minimo degli stessi campioni e seguita dall’affinamento Rietveld al fine di valutare variazioni strutturali indotte dalla sintesi che possano agire da markers nella discriminazione del prodotto di sintesi dal naturale. In particolare, la valutazione della dimensione dei cristalliti sembra essere promettente nella discriminazione sia dei gialli che dei rossi.
Anche la morfologia dei campioni è stata investigata mediante microscopio elettronico a scansione (SEM), al fine di mettere in luce differenze nella forma dei cristalli di sintesi. L’acquisizione delle immagini da elettroni secondari (SE) ha evidenziato che il giallo di Marte è chiaramente discriminabile per morfologia dai suoi equivalenti naturali. Infatti, nel prodotto di sintesi i cristalli di goethite si sviluppano in forma acicolare, chiaramente distinguibili al livello di ingrandimento raggiungibile con la strumentazione impiegata e in
campioni di ocra gialla naturale analizzati.
Contemporaneamente, gli effetti composizionali indotti dalla sintesi sono stati valutati mediante spettroscopia infrarossa. Questa tecnica diagnostica si è rivelata sensibile nella differenziazione del giallo di Marte dalle ocre gialli naturali sulla base della valutazione delle bande attribuite ai gruppi ossidrilici. Al contempo, l’indagine in µ-FTIR è risultata essere la più efficace nella discriminazione dei rossi di sintesi. In particolare, la valutazione quantitativa delle bande caratteristiche degli ossidi e idrossidi di ferro ha consentito di individuare, in via preliminare, quali parametri possono incidere sulla discriminazione dalle ocre naturali, apportando un contributo significativo anche nella separazione dei prodotti ottenuti mediante procedure di sintesi differenti.
Alle donne e ai sostantivi forti
della mia famiglia:
a mia madre e alle mie nonne,
e al calore familiare.
Here we are: time for gratitude.
I would first like to thank my thesis advisors, Prof. Adriana Maras, of the Department of Earth Sciences at “Sapienza” University, for the support of my PhD study and related research, for her patience, motivation and suggestions. Her guidance helped me in all the time of research and writing of this thesis. I would also like to thank my second advisor, Prof. Davide Bleiner, Head of the Laboratory for Advanced Analytical Technologies at the EMPA Institute of Dübendorf, Switzerland, for his supervision and hospitality at the EMPA institute.
My sincere thanks go also to the experts who were involved in the validation survey for this research project: Prof. David Hradil, of the Institute of Inorganic Chemistry at the Academy of Sciences of the Czech Republic and Dr. Marcel Guillong, of the ETH, Zurich, Switzerland. Without their competent participation and input, the revision could not have been successfully conducted.
Besides them, my gratitude goes then to all the professionals who gave me a concrete support in Italy and during the time I spent abroad.
In Italy: Prof. Paolo Ballirano for his insightful comments and encouragement, but also for the hard question incentivizing me to widen my research from
images and for the precious time spent solving the administrative questions as PhD coordinator; Mr. Marco Albano, for the SEM investigations; all the Museums providing me the samples for my research project – the Museum of Mineralogy of “Sapienza” University, the Museum of Mineralogy of the University of Pavia, the Museum of Mineralogy of the University of Florence and the Museum of Natural History of Venice.
In Portugal: special thanks go to Prof. António Candeias, Prof. José Mirão and Prof. Cristina Diaz, who provided me the opportunity to join their team at the Hercules Laboratory of Évora. They welcomed me in the best way, giving me complete access to the laboratory and research facilities. Without their precious support it would not be possible to conduct this research. The hospitality and help of the rest of the staff must me mentioned as well, as it was fundamental to encourage the research and life in a foreign country: for this reason I am in debt to Milene Gil, who passionately introduced me to her research activities; to Massimo Beltrame, Ginevra Coradeschi and Valentina Valbi, my Italian ambassadors in Portugal, for introducing me in these wonderful people and country; to Cátia Prazeres, my indigenous geologist, for the precious time spent in serious and silly conversations; to Anne-France Maurer, my French tenant in Portugal, for her precious academic support and hospitality; to Lucija Šobrel and Iain White, the international couple, simply for sharing their philosophy of life. I cannot forget to mention all the rest of the
appearance): Catarina Pereira Miguel, Rui Bordalo, LuÍs Dias, Cátia Relvas, Margarida Padeira Nunes, Marina González, Tânia Rosado, Ricardo Oliveira and Pedro Barrulas.
In Switzerland: I would like to acknowledge all the staff of the Laboratory for Advanced Analytical Technologies at the EMPA Institute of Dübendorf, Switzerland. A special thanks goes to Dr. Adrian Wichser for introducing me to the ICP-MS analysis. Thanks to all my fellow colleagues, who shared with me an office but also life experiences: Francesco Barbato, Mabel Ruiz, Yunieski Arbelo Pena and Leili Masoudnia.
Last but not the least: I would like to thank my family. All my gratitude goes to my mum, for heeding my complaints and gently but firmly encouraging me to go on. Thanks to my dad, for his silent but constant efforts that made me reach the end of these studies. And thanks also to my brother, for affection and laughs, they spiritually supported me throughout writing this thesis and my life in general.
Thanks to my love, Enrico, who was forced to join the crazy world of academics and apparently survived unharmed. He gave me solace and sweets in the bad moments, strength and savouries in the labour days. Thanks also to the support and distractions offered by his family: Nadia, Mario, Tamara and Ludovica became a second family here in Rome.
who crossed the PhD corridor – the “Break Room” – sharing victories and defeats of this common pathway: Laura Medeghini, Federica Maisto, Federica Marano, Chiara Adami, Giordano Macelloni, Maddalena Falco, Carmine Allocca, Sara Gambella and Gaia Appolloni. Thanks to my historic academic friends, Giulia Ricci, Francesca Volpi and Marica Grano: the precious, condensed time we spend together has always been an essential strength during this PhD years. And finally thanks to the friends from unmindful time (again, in order of appearance): Cristina Marozzi, Elisa Giacomozzi, Ilenia Isidori, Elisa Bitti, Alessio Cocci, Daniela Piermarini, Laura Ciccalè, Chiara Rap, Domenico Sorrentino, Michela Clementi, Diego Campus, Gaetano Lanatà. I know I can count on them, even if they are far away and time becomes a worse enemy while getting older.
INTRODUCTION ... 1
SECTION 1: CINNABAR ... 5
1.1 The mineral ... 7
1.2 The pigment: vermilion and cinnabar ... 11
1.3 Provenance: state of the art ... 25
1.4 Geologic setting ... 29
1.5 Materials and methods ... 69
XRPD and Rietveld Refinement ... 71
μ-Raman ... 74
ICP-MS ... 78
Statistical data treatment... 82
1.6 Results and discussion ... 85
XRPD and Rietveld refinement ... 85
µ-Raman ... 99
ICP-MS ... 114
Merging statistics ... 123
1.7 Final remarks: provenance assessment criteria ... 128
SECTION 2: RED OCHRE ... 133
2.1 The minerals ... 136
2.2 The pigment: red ochre ... 143
2.3 Synthesis: state of the art ... 152
2.4 Materials and methods ... 155
Optical Microscopy ... 161
XRPD and Rietveld refinement ... 162
SEM-EDS ... 164 Thermal analysis ... 165 µ-FTIR ... 166 2.5 Results ... 169 Optical microscopy ... 169 XRPD... 169 Rietveld refinement ... 171 SEM-EDS ... 178 Thermal Analysis ... 185 µ-FTIR ... 188 2.6 Discussion ... 227
Characterization of natural samples ... 227
Distinctive features of Mars yellow ... 231
Comparison of the yellow samples ... 232
Comparison of the red samples ... 233
2.7 Final remarks: discrimination of Mars and synthetic products from natural ochres ... 236
REFERENCES ... 242
INDEX OF FIGURES ... 262
INDEX OF TABLES ... 269
APPENDIX I Sector field-ICP-MS ... 273
APPENDIX II Optical microscopy ... 275
Archaeometric investigations can give a fundamental contribution both to the Archaeologist and to the Conservation Scientist. The comprehension of the productive processes in paintings starts from the mineral extraction. This contributes to the delineation of executive techniques, but also to the definition of trade routes. It also leads to appreciate the artistic and historical value of an artwork. More than that, archaeometric studies may be fundamental in the detection of forgeries. This research work carries on archaeometric studies on two red pigments: cinnabar and red ochre. In particular, it is focused on the provenance of cinnabar and on the discrimination of synthetic and natural ochres.
The first section of this thesis deals with cinnabar. Cinnabar is a precious pigment, its importance being partly due to its low availability. With high probability, when the mineral was used as a pigment in the Roman Age, the district of Almadén, Spain, was the most exploited region. However, it is still not established if further local ores were chosen for supply, because a scientific methodology has still to be assessed. Up to the present, isotope and trace element analysis have been commonly applied to provenance studies. For cinnabar, sulphur isotopes are the most common. Preliminary studies were also carried out by lead or mercury isotopes, although they were not conceived for archaeometric
purposes. In any case, there is still no possibility to distinguish cinnabar from different localities. Whenever some mines are discriminated, this result is reached with time-consuming and expensive techniques.
Thus, the first section provides insights on a new methodology to establish cinnabar provenance. Importance was given to low-cost, non-destructive techniques, as preferred in conservation science, that is in the study of unique artworks. Samples with known provenance (Almadén, Idria, Tuscany, Russia, China and minor European deposits) were collected from Italian Mineralogical and Earth Science Museums. X-ray powder diffraction (XRPD) with Rietveld refinement was used to highlight structural variations related to a different origin. Inductively coupled plasma-mass spectrometry (SF-ICP-MS) was tested in parallel on these mineral samples. In particular, a first screening at low resolution was necessary to establish the elements to be revealed in the cinnabar samples because reference works were not available. Once the elements of interest were assessed, high resolution SF (sector field)-ICP-MS was applied on a limited sample-set. µ-Raman analysis was also chosen to add structural information without sample waste. Data were finally elaborated by principal component analysis (PCA).
The second part of the present work deals with the study of red and yellow ochres. The aim is to define an investigative methodology to discriminate the natural product to the
of the yellow ochre, is probably known from Prehistory. A large variety of diagnostic techniques (transmission electron microscopy, IR spectroscopy and X-ray diffraction) have been tested to reach the target. However, a standard protocol has to be defined because there are still doubts in the recognition of the synthetic ochre.
At the same time, a preliminary study was carried out on the synthetic yellow, commonly known as “Mars yellow”, produced in laboratory following ancient recipes.
The synthetic red samples were also laboratory-synthesized, through the heating of natural and commercial ochres. The heating was carried out following two different pathways: the first simulating a low technological level, as in the Prehistoric production; the latter reaching more extreme conditions. Two samples of Mars red were additionally obtained from the heating of the Mars yellow.
The mineralogical phases characterizing the samples were first determined by XRPD. The same technique, applied in transmission on a small amount of sample and coupled with Rietveld refinement, was used to assess structural variations induced by the synthesis.
The morphology of the samples was investigated through SEM analysis. In parallel, compositional effects were examined through IR spectroscopy.
SECTION 1: CINNABAR
“Il mercurio, per la loro opera, sarebbe indispensabile, perché è spirito fisso volatile, ossia principio femminino, e combinato con lo zolfo, che è terra ardente mascolina, permette di ottenere l’Uovo Filosofico, che è appunto la Bestia con due Dossi,
perché in essa sono uniti e commisti il maschio e la femmina.”
(P.L. – Il sistema periodico)
Cinnabar – or vermilion – is a precious, red pigment, used on all kinds of supports from ancient times, after the extractions of the homonymous mineral from caves or after its synthesis.
The present section has the aim to test the efficiency of X-ray powder diffraction (XRPD) and Raman spectroscopy in defining the provenance of cinnabar. To do that, mineral samples coming from known localities and kindly given by Italian Mineralogical Museums were analysed. Cinnabar is not easily found in nature. This means that the research can focus
on a small number of deposits. Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was used in parallel to obtain the elemental composition of the collected sample-set, up to trace elements. Data were then statistically analysed and compared to define clusters of provenance. The aim was also to identify which elements are characteristic of a single deposit.
1.1 THE MINERAL
Cinnabar is a mineral of the Sulphide class, with chemical formula HgS. It has been mostly known for 2000 years for the extraction of mercury. Its presence is usually related to hydrocarbons and hot springs and it is frequently in veins, filling volcanic rocks. It is commonly associated to native mercury and other sulphide from heavy metals, such as pyrite, stibnite and marcasite. Alternatively, it can constitute a gangue with opal, chalcedony, quartz, gypsum, dolomite and calcite (King, 2002). Less frequently it is found with fluorite and barite (Gettens et al., 1972).
CHEMICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES Cinnabar is an essentially pure mercury sulphide, with mercury contents around 86.2%, slightly varying from sample to sample. King (2002) underlined the natural affinity of cinnabar for selenium, with concentration ranging from 10 ppm to 1.48%. The unit cell can also host nickel, iron, manganese, cadmium or zinc. The latter is related to sphalerite oxidation, from which cinnabar remains as a relict. It is known that cinnabar cannot react with single nitric, sulfuric or hydrochloric acid, even if concentrated or diluted, although being quite susceptible to aqua regia in modest heating, giving as a reaction product a mercury chloride, crystalline and opaque.
Figure 1 – Cinnabar structure after Ballirano et al. (2013).
Cinnabar structure consists of infinite spirals of Hg-S-Hg spirals rotating around the c axis (Figure 1). As recently revised by Ballirano et al. (2013), each Hg is four-fold coordinated to two sulphur atoms at ~2.4 Å and two at ~3.1 Å, plus two further contacts at ~3.25 Å. It belongs to the trigonal crystal system,
the spatial group being P3121, with cell parameters: a = 4.1489(2) Å and c = 9.4947(5) Å (Ohmiya, 1974). Cinnabar is the α-form among three polymorphs. The β-form is cubic metacinnabar, into which cinnabar converts at an impurity-dependent temperature, varying from 373 K (HgS 99.97 wt.%) to 635 K (HgS 99.999 wt.%). It belongs to F43m space group, with a = 5.8461(4) Å at room-T. The third, high-temperature, polymorph is the hexagonal hypercinnabar. Designated as γ-HgS, it was first described by Potter & Barnes (1978).
Cinnabar particles are easily recognizable for colour and characteristics, under reflected or transmitted light microscopy. In plane-polarized light the mineral shows red-orange colour and weak pleochroism (pale to dark red- orange-red). In particular, the hue tends to orange if the particles are finer (Eastaugh et al., 2008).
Cinnabar has perfect cleavage and particles can be conchoidally fractured. Crystals show a hexagonal habit, unless the sample is ground. Under strongly convergent light and at least 200x of magnification, cinnabar colour is bright red. In a binder with low refraction index, the edges of the grains appear to be black, being the relief extreme. On the contrary, under reflected light and high magnification, the red particles acquire a waxy brightness. Finally, the crystals show strong interference colours under crossed polars, due to the
high birefringence. However, they can assume a deep red colour and mask the interferences when body colour, relief and internal reflections combine.
Cinnabar can be recognized for the high refractive index (3.02) and for a polar rotation 15 times higher than quartz, with distinct right and left-handed crystals. High refractive index corresponds to high dispersive power, which substantially attributes an excellent hiding power to the pigment (Gettens, 1972).
1.2 THE PIGMENT: VERMILION AND CINNABAR
“Sunt autem colores austeri aut floridi. Utrumque natura aut mixtura evenit. Floridi sunt - quos dominus pingenti praestat -
minium, armenium, cinnabaris, chrysocolla, indicum, purpurissum;
(Pliny the Elder, Naturalis Historia, VII, Vol.XXXV)
Knowledge about the ancient use of cinnabar as a pigment is mostly due to Pliny the Elder. The author includes it in the “floridus” pigments. This term is assigned, according to Ranuccio Bianchi Bandinelli (Bianchi Bandinelli, 1980), to all the transparent pigments, to distinguish them from the hefty ones. Indeed, cinnabar has an excellent hiding property, as discussed before. Thus, a classification related to purity or brightness seems more reliable, in Colombo’s opinion (2003). However, the question gives an idea of how many doubts are still linked to this pigment, starting from the etymology.
ORIGIN OF THE WORD “CINNABAR”
The word cinnabar comes from the Greek kinnàbaris and was then translated into the Latin cinnàbaris. According to Pianigiani (1993), it comes from kinabrào, which means “to smell bad”, testifying the connection with the badly smelling sulphur vapors. Alternatively, a Persian derivation is reported both in Gettens (1972) and Rapp (2009): cinnàbaris comes from zinjifrah, literally “dragon’s blood”, attributed to the mineral for the similarity with a so-called red varnish. Altough this is the most common word, other terms are associated to it and in parallel to different pigments, increasing the confusion while translating ancient treatises.
The words vermiculum or vermilium must be cited first. These terms have been limited to a synthetic product since the 17th century (Harley, 2001), while in the past they could be used for both, natural and synthetic, especially in medieval treatises. The source is the word vermis, worm, which in turn suggests an organic pigment from the insect Kermes Vermilio. Moreover, Teophrastus (315 a.C.) includes two pigments in the same term cenobrium: the mercury sulphide imported from Spain and a lead-based one. It seems probable that the latter is minium, a pigment cited by Pliny the Elder in the
Naturalis Historia (trans. Rackham et al., 1963), despite the
superimposition of meanings. For this reason the word
minium has been introduced to differentiate red lead from
Over the last decades, archaeologists started to look for the evidence of a preliminary use of cinnabar in Europe, despite the first written record dates it back to Roman Age, as Pliny the Elder reports in his Naturalis Historia (trans. Rackham et al., 1963). Cinnabar has been identified on Neolithic and Chalcolithic archaeological sites dated from the 5th to the 2nd millennium BC (Hunt-Ortiz et al., 2011). Domínguez-Bella and Morata-Céspedes (1995) proposed a decorative use and Martín-Gil et al. (1995) a ritual function, both on bones, while other authors refer of its application on pottery (Rogerio-Candelera et al., 2013 and Fernández-Martínez & Rucandio 2003). In the Eastern world, the first historically documented use of cinnabar as a red pigment is in the Shang (1523-1023 BC) and Chou (1027-256 BC) dynasties. It is not a coincidence that it happened in China, where cinnabar has always represented one of the most important materials, in paintings but also in rituals (burials and decoration of bones) and alchemic recipes for the philosopher stone. Probably, this is the reason why Chinese craftsmen were the first to introduce a synthetic process for the production of the pigment, around 300 AD (Ball, 2004).
In the Chinese dry recipe 17.5 pounds of sulphur are mixed with 37.5 pounds of mercury in an iron pot. They are heated to be homogenized. Then, 37.5 additional pounds of mercury are added and homogenized with water. Rough vermilion is
thus ground and heated in a furnace for 18 hours, together with pottery fragments, in the same iron sealed container. The content is cooled down to have cinnabar sublimation on the walls of the container and on the ceramic fraction. This deposit is removed, finely ground and mixed with water, alum and glue. The final product, after 24 hours, shows an upper part, with fine grains, and a lower, coarser one, to be ground again before washing and final drying (Hurst, 1982).
Before reaching the Western world, cinnabar is already known both in Minor Asia and India. For the first area, this information is confirmed by the finding of Hittite sculpture on the river Cehyan in Cilicia, for example, where cinnabar is used with red ochre in the 8th century BC (Colombo, 2003).
In India the use of cinnabar is mainly on paper, as testified by the 4th century AD manuscript Raghuvamsa. The executive technique on the same material is refined through years: in the book Śimparatna1 it is suggested to prepare the pigment by grinding in water and exudate of nīm (gum arabic) for the tempera technique. Other recipes are in the Jaina Citra
Kalpadruma: it is recommended to refine it in a mortar with
sugary water or cider juice and gum, in small bar to dry and store. Even in Sanskrit language, a slight confusion exists between cinnabar and minium, the latter being cited but not revealed on mural paintings. Analogously, the superimposition
It is a classical book on arts from Southern India, authorized by Srikumara in the 16th century AD.
of the words minium/cinnabar is common in the Chinese Arts History: Schafer et al. (1956) state that minium was considered a kind of cinnabar and for that reason it was alternatively called “lead cinnabar”, “yellow cinnabar”, “cinnabar powder” or “vermeil powder”.
The use of cinnabar is rare in Egyptian art. It is not a coincidence that the pigment is not cited in Lucas & Harris’ “Ancient Egyptian Materials and Industries” (2012). However, Le Fur (1990) states that some evidence can be found in the Lower Egyptian (663-525 B.C.), as confirmed by the diagnostic investigations carryed out by Quirke in 1993 and later (2011) by Bonizzoni et al. In particular, cinnabar has been identified by X-ray fluorescence and Fourier transform µ-Raman spectroscopy on funerary papyri and sarcophagy.
Maximum spread in the Western area occured in the 6th century in Greece, as Theophrastus states in his treatise “On stones” (Mottana & Napolitano, 1997). News about cinnabar supply and use in painting in the Roman world derives mostly from Vitruvius’ De Architectura (rev. Piccolo, 2009) and Pliny’s
Naturalis Historia (trans. Rackham et al., 1963). Both authors
report the existance of workshops in Rome for the preparation of the mineral as a pigment. Pliny also states that cinnabar was the most appreciated red pigment. It was chosen for the finest decorations and considered as a holy substance in rituals dedicated to Mars and in cosmesis (Rapp, 2009). Some prestigious examples can be easily found in Pompeii, in the
wall paintings of “Villa dei Misteri”, “Casa dei Vettii” and “Casa di Augusto” (Augusti 1967; Ling 1991).
For the same reason a monopoly in Rome was established to prepare the pigment and legally fix its price – 70 sesterces per pound - by law. Cinnabar was the most expensive among the red pigments (Table 1).
Table 1 - Comparison of the prices established for red pigments in Roman time according to Pliny (modified from Colombo, 2003).
Mineral Price (per pound)
Homogenized price (dinars per pound)
Cinnabar Cinnabar 70 sesterce 17,50
Cerussa Usta Minium 6 dinars 6,50
Sinopia Hematite 2 dinars 2,00
Sandaraca Realgar 5 as 0,31
This is the reason why painters used to mix cinnabar with other, less expensive, pigments such as minium, rubrica or syricum2. It seems that Romans did not know how to synthesize vermilion. What can be deduced from historical references is that Arabs spread the recipe in the Western world in the 8th century AD, introducing once again the terminology cinabrum. The description of the dry recipe can be found for the first time in an anonymous Latin manuscript
Mixture of sinopia and sandix (synthetic red lead) used as a base for cinnabar. The name comes from the Island of Syros.
of the 9th century: the “Compositiones ad tigenda”3. It is cited again some years later, in the 10th century book “Mappae
Clavicula” 4 and remarked in 1122 by Theophilus (trans. Hendrie, 1847). The possibility to synthesize it, instead of paying the import, together with a high hiding power and a quite good durability, make this pigment one of the most appreciated reds. That is why the recipe spreads easily, as Cennino Cennini writes in his “Il libro dell’Arte” (trans. Thompson, 1993). In the same book the author suggests to buy the pigment in a unique unmilled fragment, to be sure that it is never forged with cerusse or red ochre.
Cinnabar success extends to the following centuries, as it can be read in the 1523 document “Leggi veneziane sulle industrie
chimiche” (Venetian laws on chemical factories), that fixes the
opening of a new factory for the production of vermilion in Marghera, near Venice. In fact, Venice is the most active center in the 16th century manufacture and cinnabar is almost ubiquitous in Venetian Art during Renaissance, as stated by Lazzarini (1987).
However, Harley (2001) also reports the exclusion of the synthetic during all the 17th century, expecially in miniature
Manuscript from the Capitulary Library of Lucca, No.490, published by Muratori, A.L., Antiquitate Italicae Medii Aevi, 1738-1743, volume II, Diss. 24, pp.365-392.
Manuscript hold by the National Library of Paris, No. 6514, transcribed by Thomas Phillipps in 1847.
portraits, because of its opacity and coarseness, in favour of its application on maps and printed materials.
In the 17th century Amsterdam gains the name of the most productive center. The Dutch recipe differs from the Chinese one: 100 parts by weight of mercury are mixed with 20 of sulphur to obtain an amorphous mercury sulphide, black. This dark product corresponds, with high probability, to the so called “ethiopian mineral” that has to be ground and put in a ceramic alembic to have sublimation by heating at 853 K, with the subsequent transformation into red vermilion. Then, the product has to be treated with an alkali solution (to remove excess sulphur), washed with water and ground (Gray & Porter, 1830). Dutch cinnabar has been exported regularly in high amounts, untill a maximum of 32.000 pounds in 1760 for the United Kindom only (Harley, 2001). After that time, the production decreases due to Chinese and German competition.
Finally, a wet recipe must be cited, thanks to the German chemist Gottfried Schulz, who introduced it in 1687. The process is less laborious and expensive, compared to the dry one. Once the “Ethiopian mineral” is obtained, it can be just heated up to 318 K with ammonium or potassium sulphide for a few hours (Hurst, 1982). The final product is finer than the dry one, more homogeneous and with a red-orange colour.
Cinnabar is a semiconductor and its colour is due to band gap mechanisms. It implies an energy gap between the valence and conduction energy in the electronic structure of the compound. This band gap has to be overcome to have light absorption and electronic excitement. The band gap in cinnabar corresponds to 2.0 eV. This means that all energies but red are absorbed and the specific range of the visible spectrum emitted causes the perception of a red colour (Choudhury, 2014).
The chromatic features of cinnabar can be evaluated through Munsell’s colour system. Feller (Feller, 1967) states that the brightest hues correspond to a R range from 5 to 7.5, where R identifies the red component of a sample: 5R stands at the mid-point of the red segment, while 7.5R is a red tending more toward yellow-red. Alternatively, in the chromatic diagram CIE, the average values assigned to cinnabar range from (x = 0.55, y = 0.34) to (x = 0.54, y = 0.32), according to Gettens et al. (1972).
COMPATIBILITY AND DETERIORATION
Cinnabar is particularly inert, especially when used in mixture with other pigments, for example white lead, and in oil. Gettens & Sterner (1941) state that the usual deterioration products of white lead, i.e. lead sulphide, have never been found when it is used with cinnabar.
Different is the case of mural paintings: Vitruvius (rev. Piccolo, 2009) and Cennini (trans. Thompson, 1993) both state that cinnabar is not well-suited for the fresco technique. Alkali features of plasters are not compatible with its chemical composition. The pigment must be applied only when the plaster is well dry, in tempera, with a protein-based binder and protected by a final layer of wax and oil, the so-called “encaustic”, according to Ling (1991). This incompatibility is also confirmed by Pliny the Elder in his Naturalis Historia (trans. Rackham et al., 1963). The author also refers about cinnabar photosensitivity, that is its tendency to darken when exposed to sunlight.
The problem of darkening was not studied up to the 17th century, when an inflamed debate started. De Massoul (1797) was against the use of cinnabar, especially in oil, while Bate (1654) and Williams (1787) encouraged it. However, the process itself, and its causes, started to be tackled at the beginning of the 20th century. Allen and Crenshaw (1912) proposed that the degradation is induced by heating and corresponds to a polymorphic transition from α-HgS, red, to black β-HgS, metacinnabar. They stated that the transition is reversible up to 598 K, while it becomes irreversible above 718 K. However, the presence of metacinnabar has never been revealed on deteriorated painted surfaces, as underlined by Daniels in 1987.
The hypothesis of a α→β transition persisted until 2000, with McCormack’s study. For the first time, he pointed out the active involvement of chlorine (0.5-1 weight percent) or halogens, even if Davidson had already found a connection between cinnabar darkening and potassium iodide in 1980. Areas prone to this mechanism are photosensibles and show the presence of halogen species: terlinguaite (Hg2OCl), calomel (Hg2Cl2), corderoite (α-Hg3S2Cl2), eglestonite (Hg4Cl2O), kleinite [Hg2N(Cl,SO4)·nH2O] and analogous minerals Hg-S-Cl. Some years later Spring e Grout (2002) defined the activators of this process: chlorine of natural (sea or volcanic activity) or anthropic origin (air-conditioning, industrial processes or painting/conservation materials). Different is the case of paintings exposed to high temperature, as after Pompeii eruption. Ballirano et al. (2013) found that the α-HgS → β-HgS phase transition in an oxidizing atmosphere occurs at a temperature exceeding 673 K. A characteristic temperature of 653 K has been estimated for a pyroclastic deposit of the 79 AD Pompeii eruption, from thermal remanent magnetization (Cioni, 2004). In principle, this means that the temperature of the deposit could not be the only blackening factor of red areas in mural paintings containing cinnabar, the transition temperature being higher than that of Pompeii eruption. This is true if the pigment has the same composition and provenance of the sample analysed by Ballirano et al. (2013) Thus, the eventual occurrence of a
partial or total α-HgS → β-HgS conversion, leading to the blackening of the pigment, should be attributed to impurities admixed to cinnabar, which may significantly modify the conversion route. This is in agreement with the recent work of Radepont et al. (2011, 2015). The authors confirmed the presence of the same minerals previously identified by McCormack (2000) and Keune & Boon (2005), studying degraded original works of art with colour altering from grey, white, pink to dark purple or even black. They concluded that the alteration factors are highly oxidative compounds (NaOCl shows faster processes and different product than NaCl), activated by exposure to U.V. radiation. The process leads first to the presence of the Hg3S2Cl2 polymorphs corderoite (α-phase) and kenhusite (γ). The latter was for the first time identified by Radepont et al. (2011) as a mineral involved in cinnabar alteration. The final product is calomel. In the proposed model only corderoite is responsible for the black colour.
From Teophrastus (Mottana & Napolitano, 1997) it is possible to know that in ancient Greece cinnabar was exploited from the mines in Iberia (Spain) and in the Colchide region (Black Sea). The author also states that a further locality existed near Ephesus. According to Healy (1993), this locality corresponds to Iconium (modern Konya, Turkey) and it
has been probably exploited from the VI century BC, to obtain the main couloring agent for greek statues and white-background lekythoi5. From Iconium came a kind of cinnabar defined by Teophrastus as “worked”. The word is in opposition with “natural”, which is instead attributed to the product coming from Iberia or Colchid, hard and comparable to a rock. The worked type looks like a brilliant purple sand. This sand is collected and finely ground in mortar. Then it is washed by decantation in copper basins. This is also the way to purify it from the gangue, thanks to a great difference in gravity between cinnabar and gangue minerals (8 and less than 3 respectively). For its high gravity, cinnabar deposits faster and separats from gangue and water. The method is attributed by the same author and later by Pliny to Kallias, a greek miner.
The same localities are probably known and used even in Roman times. In particular, the term Iberian has been wrongly attributed to Georgia in the past. However, Healy (1993) has more recently remarked the correspondance of Iberia to the mercury mines of “Sisapu” or “Sisopo”, in the Roman province
Hispania Baetica. This region has been recognized as the most
famous mercury mine of Almadén, in Spain. The district reached its maximum spread in the Roman age, quoting Pliny,
Type of Greek pottery devoted to oil storage, characterized by a long cylindrical body and a narrow neck with a loop-shaped handle
after a minor initial exploiting of the Cholchid region. The predominance of this site is probably associated with a higher purity of the extracted material, as it can be devised from the
Naturalis Historia (trans. Rackham et al., 1963): “In the
cinnabar mines of Almadén the sandy vein is pure, free from silver, and it can be melt as gold” (XXXIII, 121).
1.3 PROVENANCE: STATE OF THE ART As King (2002) remarked, cinnabar is strictly related to volcanic activity and associated processes. Mercury deposits are along the so-called “mercury belts”, in the Mediterranean, Central Asia and Pacific Ocean (Figure 2).
Figure 2 - Mercury belts in the world (modified from Pattelli et al., 2014).
Even if cinnabar occurrence is widespread, just a few mines in the world have an economic impact. The most important is Almadén, in Spain. Its extractive activity is two times and half higher than in Idria, Slovenia, the second quarry for importance. The latter had, in turn, a four times greater exploitation than Monte Amiata, the third locality, in Italy. Other minor sites can be cited, like Moschellandsberg in Germany, Nikitowska in Russia or Avala in Serbia. China is also
a big source, cinnabar mining activity being documented within the Hunan-Guizhou mercury zone and the Gongguan-Huilong ore field (Zhang, 1996).
Provenance data on cinnabar can be found in geological studies: different attempts have been made to address the origin and the genetic processes of Hg bearing deposits, being mainly focused on Almadén. Sulphur and lead isotopes data are available (Jébrak et al., 2002; Saupé & Arnold, 1992) and have been compared in archaeometric researches to establish the provenance of cinnabar fragments from wall paintings (Spangenberg et al., 2010) or Prehistoric artefacts (Hunt-Ortiz
et al., 2011). However, in the case of sulphur isotopes data,
the calculated δ34S range (+1.0 ‰ to +10.8‰) is wide enough, because it includes different mineralization styles within the same district. In parallel, values given in references (Spangenberg et al., 2010) for other quarries, such as Génépy or Idria, fall in the same range. This leads to the conclusion that sulphur isotopes analysis has low efficiency in the attribution of provenance for cinnabar. However, in archaeometric investigations sulphur isotopes analysis predominates. The first work dates back to 2003, when Damiani and co-workers compared sulphur isotopes data from wall painting decorations (House of Diana, ancient Cosa, Grosseto, Italy) to those of the main European mercury deposits: Almadén, Idria, Monte Amiata, Génépy and Moschellandsberg (Damiani et al., 2003). They obtained
results similarly achieved in the most recent work, published in 2010 (Spangenberg et al. 2010), on painted decorations from ancient Aventicun, Switzerland: it has been proved that some localities can be excluded from the list of supply, such as Moschellansberg (Germany), Monte Amiata (Italy) and Génépy (France). However, there is still no possibility to discriminate between Almadén and Idria, both important localities in cinnabar trades.
Considering lead isotopes, the first a priori problem arises from the difficulty to measure 204Pb, caused by 204Hg interference in mass spectrometers (Higueras et al., 2005). For this reason Mazzocchin et al. (2008) excluded 204Pb from their research. 206/207Pb, 208/207Pb, 208/206Pb and 207/206Pb ratios were measured both on mineralogical samples – Idria, Monte Amiata and Almadén - and wall painting fragments from the Villas of Verona, Vicenza, Pordenone, Trieste, Padua, Montegrotto and Pompeii (Italy). The comparison did not allow the discrimination among distant quarries, i.e. Almadén and Monte Amiata. Even when high-resolution techniques are used and 204Pb can be measured, a second a priori problem has to be faced: when applied to archaeometric researches, isotopic analysis cannot refer to a statistically significant number of samples. For example, in Hunt-Ortiz (2011) lead isotopes values were used to exclude the small mineralization of Usagre and Las Alpujarras, in Spain, as a source in
Prehistoric art, despite the comparison was only among 4 mineral samples and 3 archaeological fragments.
Finally, recent studies (Hintelmann & Lu, 2003) also proved that relative variations in mercury isotope ratios exist among different cinnabar ores. However, samples are easily affected by contaminations from the environment and Hg mass fractionation, thus leading to under/overestimations in Hg isotopes concentrations.
Historical information helps excluding some quarries from Roman sources. That is the case with Idria: in Spangenberg et
al. (2010) despite the overlapping of δ34S values between Idria
and Almadén, the former was a posteriori excluded because it was known to be mined only since 1493 (Rečnik, 2013). But what to do if no historical record is available? For example, the site of Avala has never been considered a resource, though archaeological findings prove that cinnabar from that area was used as a pigment in the Prehistoric site of Vinča, near Belgrade, Serbia (Chapman, 1981; Jovanović, 1984; Mioč
et al., 2004). Thus, the subject is still under debate: sulphur
and lead isotopes give values still too close to distinguish geographically far mines. This target acquires further importance when taking into account the great complexity of the main mining locality, Almadén: 11 different districts coexist in an area of 10·20 km2 (Rytuba, 2003).
1.4 GEOLOGIC SETTING
In order to evaluate compositional differences in the collected samples, the distinctive geological features of the mining localities and their history are hereby summarized. The presence of cinnabar in geologic environments is often related to black shales. Their hydrothermal reworking originates three mechanisms of deposition (Hazen et al., 2012):
1. From submarine mafic volcanism near continental margins;
2. Hydrothermal alteration and replacement of serpentinite where the precursor fluids derive from a nearby marine sedimentary basin;
3. Hot-spring-type shallow deposits where Hg is concentrated by volcanically heated, often silicic, near-surface waters (young and active deposits).
European Hg-deposits are mostly represented by type 1 mineralization, while Chinese deposits belong to type 2.
Almadén is known all over the world for mercury extraction, its activity covering one third of the world total production. Historical references and archaeological findings both fix the beginning of the mining activity in the 8th century BC, controlled by the ancient town of Sisapo (Prieto et al., 2012). Romei (1890) cites the Republican decree Senatus
consultus forbidding extractive activity in Italy to justify the
maximum spread of Almadén during the Roman age (in Pliny’s “Naturalis Historia”, book III, trans. Rackham et al., 1963). The exploitation of Almadén mines continued under the Arabian control from the 8th to the 13th century AD and never stopped until 2000.
The Almadén district is located in the province of Castilla la Nueva, 300 km far from Madrid, Spain. The area belongs to the Central Iberian Zone, characterized by a Hercynian tectono-metamorphic event. This low grade metamorphism is responsible for the present structural shaping of the geological landscape.
Mercury ores are related to sedimentary and volcanic rocks in a large Paleozoic synclinorium over the Precambrian basement. Within the synclinal sequence, four kind of quartzite have been recognized (Higueras et al., 2000): the Armorican (Lower Ordovician), the Canteras (Middle to Upper Ordovician), the Criadero (Upper Ordovician-Lower Silurian) and the Base one (Lower Devonian). The main mercury mineralization is hosted in the Criadero quartzite, intruded by basaltic sills and diatremes (locally called Frailescas) from the Silurian to Devonian sequence. The mineralization can be (Figure3):
a) Stratabound, larger deposits in the Criadero
mineralogy of cinnabar and minor pyrite hosted at the base of the Silurian;
b) Epigenetic, fully discordant, with small veins in
quarzitic rocks or massive replacements in mafic volcanoclastic rocks, both highly dispersed along the stratigraphic column up to the Devonian.
The deposits of Almadén, El Entradicho and Vieja Conceptión belong to type a mineralization. Type b has been recognized in
Las Cuevas, Nueva Conceptión and Nuevo Entredicho (Jébrak et al., 2002).
Figure 3 – A. Geological map of the Almadén syncline, reporting the main deposits: Cor = Corchuelo; Ee = El Entradicho; Gu = Guadalperal; Lc = Las Cuevas; Nvc = Neava and Vieja Conception. B. Stratigraphy of the Almadén syncline: number 1 refers to type a deposits (Almadén, El Entradicho, Vieja Conception) while number 2 (Las Cuevas), 3 (El Burcio), 4 (Corchuelo) and 5 (Guadalperal) belong to type b deposits (from Higueras et al., 2000).
The overall Silurian-to-Devonian sequence of magmatic rocks underwent regional metamorphism. Quartz is associated to chlorite, albite and carbonates (± ankerite, ± siderite, ± magnesite, ± calcite), while chlorite can also be associated to ± prehnite, ± pumpellyite, ± epidote and ± actinolite. An overprint of muscovite/illite-kaolinite-pyrophyllite assemblage is also present and directly related to type b depositions. Higueras and co-workers (2005) suggested that the source of Hg may be both from the ancient upper continental crust and an enriched mantle-derived magmatic type. They also proposed the formation of Hg-organic complexes from the Silurian black shales to promote mercury transport in a hydrothermal paragenesis. This means that a thermally driven convection of seawater was favoured by the interaction with a long-lasting, submarine magmatic activity in the Silurian and Devonian, leading to recrystallizations. The mechanism explains why two Hg mineralizations, one younger and one older, can be found in the Almadén district. Moreover, the high variability of δ34S remarked by Higueras et al. (2000)
suggests that the mineralizing fluids contain sulphur of seawater and magmatic origin (in order of time).
The Idria deposit is the second largest mercury ore in the world. It is located 50 Km West of Ljubljana, Slovenia. Rečnik (2013) dates the mining back to the end of the 15th
century, when important superficial mineralization of mercury and cinnabar was exploited by Venetians. After a rapid consumption of this superficial resource, a deeper richer mineralization was reached by tunnels and shafts, the first of these being built in 1500 and named Antonio Shaft. The extraction activity was abruptly increased to more than 600 tons in the 18th century, to overcome the competition with England, at that time a big importer of mercury from China and India. Mines were finally closed in 1995. The Idria deposit partly occupies the Slovenian carbonate platform, which shows deep faults after the intra-continental rifting and later tectonics (Medium-Upper Anisic). These faults were the channels where mercury vapours from the ultramafic upper-mantle rocks condensed and accumulated. Mercury mineralization starts within black shales and lenses of sandstone and conglomerate from the Carboniferous; a younger mineralization is within dolostone from the Upper Permian and Lower Triassic; important, concordant orebodies are also in the micaceous dolostone, oolitic limestone, granular dolostone and Skonca beds (locally named seawater sedimentary and pyroclastic deposits) from the Ladinian, as shown in Figure 4.
Figure 4 - Stratigraphy of the Idria deposit (in Lavrič & Spangenberg, 2003).
Tectonic transformations and hydrothermal activity in acidic, reducing conditions took place even contemporary to this early mineralization, giving rise to new fractures and channels for later mineralization. Thus, the deposit mainly
originated from two phases in the Ladinian (Lavrič & Spangenberg, 2003).
Phase I is sedimentary-exhalative and syngenetic, with replacements and open-space fillings of small and rare cinnabar crystals. This led to post-mineralization deformation and remobilization of ore and gangue minerals and to discordant veinlets in fault zones from the Permocarboniferous to the Upper Ladinian. For example, metasomatic cinnabar from calcite is a product of this phase. Phase II is epigenetic and contemporary to the deposition of the Skonca beds and volcanoclastic rocks. It is a consequence of the increased regional geothermal gradient and volcanic activity. It entails the metasomatic re-mineralization of ancient rocks, such as anidrite, gypsum and calcite.
In the Carboniferous mercury is native, with marcasite-pyrite concretions, sulphur being available only in small amounts. When the concentration of sulphur increases and the environment is highly reductive, mercury vapours from the Upper Mantle degassing react with it. Sulphur can originate from the Middle Triassic volcanic and hydrothermal activity (seawater sulphates). However, the major contributor is sedimentary Pyrite from Precarboniferous black shales and Upper Permian dolostones, gypsum and anidrite lenses. Lavrič & Spangenberg (2003) proposed that sulphur also comes from hydrocarbons, as a product of pyrolysis of residual organic fossils. They migrate along the fracture, mixing to
hydrothermal solutions and giving rise to pyrobitumen and colloform cinnabar, eventually with idrialine.
The Idria mercury ore is considered monomineralic. Cinnabar is the ubiquitous mineral, while native mercury is sporadic. Other primary minerals are marcasite, pyrite, dolomite, quartz, metacinnabar, calcite, fluorite, barite, celestine, kaolinite and palygorskite, as summarized in Table 2. Pyrite is mostly syngenetic, in the Carboniferous shales and Skonca beds. Together with marcasite, it comes from the reaction of S ions with Fe ions, the former being the result of sulphur-reducing bacteria. They can be found within fractures re-filled by mercury as a consequence of tectonic transformation. Metacinnabar deposition in hemispherical aggregates is promoted by the presence of Fe or Zn, that lower the temperature of the α-HgS→β-HgS transition (Dickson & Tunell, 1959). Sometimes metacinnabar appears over calcite crystals, in turn overlapping on cinnabar. Otherwise, calcite from local re-crystallization shows cinnabar inclusions and black globules of metacinnabar. Dolomite and quartz are also due to local re-crystallization into geodes when meteoric water percolates into the ancient dolostone. Into the same geodes kaolinite and palygorskite can also occur. The latter originates in vitreous tuffs of paludal ambient and is later involved in the percolating system.
Secondary minerals are sulphates, gypsum, limonite and vivianite, with the organic pyrobitumen and idrialine. Gypsum
is mostly a precursor of the mercury ore, interlayered in Permian dolostone. It is the product of an intense evaporitic lagoonal activity. Otherwise, it can be due to the oxidation of iron sulphides within the so-called gossan6: the produced sulphate ions react with calcite giving well-developed gypsum crystals (Table 2).
Table 2 - Mineral assemblage and paragenetic sequence of the Idria deposit. The thickness of bars is related to the abundance of the corresponding mineral (thick line = high, thin line = medium, dotted line = low). Sed = sedimentary, hyd = hydrothermal, VFC/VFD = void-filling calcite/dolomite (in Lavrič & Spangenberg, 2003).
Mineral Pre-ore Ore phase I Ore phase II Post-ore Cinnabar Metacinnabar Native Hg Pyrite/Marcassite Pyrite (hyd.) Quartz Chalcedony VFC VFD Gypsum/anhydrite Barite Fluorite Hydrocarbons 6
An exposed, oxidized portion of a mineral vein, especially a
rust-colored outcrop of iron ore (Random House Kernerman Webster's College Dictionary).
MONTE AMIATA, ITALY
The Monte Amiata deposit is located in Southern Tuscany, Italy, around an extinct volcan actually exploited for geothermal energy. The most ancient activity of this deposit is attributed to the Etruscan period, when cinnabar was mined both for cosmesis and painting. The use of cinnabar as a pigment in this area is attested by recent findings: Sodo et al. (2008) describe the mural paintings of an Etruscan tomb, “Orco II”, in Tarquinia. Red areas are attributed to the double presence of red ochre and cinnabar, recognised by Raman spectroscopy. Evidence of the same activity are also documented by the finding of a Macedonian coin, dated 300 BC, in one cave within Cornacchino mine (Castell’Azzara in Fig. 6). Indeed, Mochi (1915) backdates the exploitation to the Stone or Bronze Age. In fact, the discovery of a quartzite pick7, some mallets8 and hoes made out of deer antlers (found in Sieel-Solforate and Cornacchino) suggest the existence of prehistoric cinnabar mines in the area of Monte Amiata. Under Roman control, the mines were managed by the conquerors to extract mercury (argentum vivum) from
Mochi (1915) refers that the pick was found in Cornacchino and belongs to the collection of the Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia of R. Istituto di Studi Superiori in Florence (inventory code 16289).
In the Giglioli collection: La Collezione Etnografica del Prof. E. H. Giglioli geograficamente classificata. Città di Castello, 1912, part II, pp. 8 and 15. Specimens N. 10384, 10370, found in Cornacchino and S. Fiora
cinnabar. The extraction continued until mining was forbidden by the already cited Senatus Consultus of the 4th century BC. Later on, no evidence of the mining activity is reported up to 1217. In this year the division of the Aldobrandi County occurred while the mines were kept in common. This can give an idea of the high profit given by the extraction of live-wire - as mercury was antiquely called (Romei, 1890). A great proof of this long-lasting supply are the miniated letters of historical statutes from local villages: they are frequently painted with cinnabar during the 15th century.
From 1437, when the mine went under the Sforza dinasty, to the 19th century, the activity was unstable with predominant closing periods. The exploitation of mercury restarted after the decrease of the Spanish mines, in 1846 and definitely ceased in the 20th century.
The Amiata belongs to the Tuscan Magmatic Province (TMP) and develops over the Siena-Radicofani basin of marine sediments, brought above sea level during a Middle Pliocene regional doming phase. The volcanic complex developed over it during the Pleistocene. The region underwent a general contraction during the Neogene and into the Quaternary, concurrently with Appenin orogeny (27-8 Ma). The stacking of the following tectono-stratigraphic units occurred (from the top, see Figure 5), as reported in Cataldi (1967), Batini et al. (2003), Morteani et al. (2011), Brogi et al. (2011) and Allocca (2013):
Figure 5 - Geological section of Monte Amiata area (modified from Brogi
et al., 2011).
a. Lavas belonging to the Magmatic Complex originated by
the three eruptions of the volcano (trachydacites of the 305 to 241 ka eruption; porphyritic rhyodacite of the lava flow from 300 to 190 ka and olivine-latite from the lava flow dated 209 ka);
b. Continental and marine sediments (Miocene to
Quaternary, including the clastic deposits from Neogene) filling post-appenninic graben structures;
c. Cretaceous turbidites from the Ligurian Unit, L, mainly
made of shales and besides marls, limestones and
sandstones (Jurassic oceanic basement-Cretaceous-Oligogenic products thrust eastward over the Tuscan domain during Late Oligocene-Early Miocene).
d. Evaporites and marine terrigenous sediments belonging
to the Tuscan Nappe (TN), with limestones, radiolarites,
marls and dolomites (from Late Triassic to Early Miocene,
when it thrusted over the Tuscan and Umbrian-Marchean Domain);
e. Substratum of metamorphic products in the Tuscan
Metamorphic Complex composed by the Verrucano Group (Triassic phyllites and metacarbonates, quartzite and conglomerates) and Carboniferous-Upper Permian graphitic phyllite and metasandstone.
Two main mineral ore can be found in this region: stibnite and cinnabar, the latter extraction being the third in world production. As pointed out by Morteani et al. (2011), stibnite and cinnabar can rarely occur in association in the mines of Monte Amiata. More often, pure stibnite is in veins with carbonates and quartz as gangue minerals. It is assumed that both mineralizations are related to Monte Amiata volcanism, but while the Hg content in geothermal fluids partitions into the vapour phase, Sb is retained in the liquid leading to their separated formation. Cinnabar occurrences can exist near stibnite, but separated from it. Known cinnabar mines are: Bagni di San Filippo, Abbadia S. Salvatore, Bagnore, Solforate, Senna, Cornacchino, Morone-Selvena, Cortevecchia, Catabbio, Reto Montebuono, Cerreto Piano and Capita (Figure 6). Here, cinnabar is the main ore mineral, with small amounts of stibnite, orpiment and realgar. Gangue minerals can be, in order: microcrystalline calcite, celestite, gypsum, native sulphur and hydrocarbons. The latter compounds testify the key-role of organic substances in the genesis of cinnabar.